TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) KDS 41 50 10은 목구조 건축물에 요구되는 재료 및 허용응력과 설계 등의 기술적 사항을 규정함으로써 목구조 건축물의 안전성과 사용성, 내구성 및 친환경성을 확보하는 것을 목적으로 한다.
● KDS 41 30 10 건축물의 강구조 설계기준
3.1 구조용 목재
3.1.1 재종 및 등급
3.1.1.1 재종
(1) 구조용 목재의 재종은 KS F 3020에 따른다. 구조용 목재의 재종은 육안등급구조재와 기계등급구조재의 2가지로 구분된다. 육안등급구조재는 다시 1종구조재(규격재), 2종구조재(보재) 및 3종구조재(기둥재)로 구분된다.
(2) KS F 3020에 명시되지 아니한 목재에 대하여는 KS 등에 규정된 적절한 시험 및 평가 방법에 따라 구조용으로 타당한 것으로 판단되는 목재에 한하여 구조용 목재로 사용할 수 있다.
3.1.1.2 등급
(1) 구조재의 등급은 다음과 같이 구분한다.
① 육안등급구조재：육안등급구조재의 1종, 2종 및 3종구조재는 KS F 3020에 제시된 침엽수 구조재의 각 재종에 따라 규정된 등급별 품질기준(옹이지름비, 둥근모, 갈라짐, 평균나이테간격, 섬유주행경사, 굽음, 썩음, 비틀림, 수심, 함수율, 방부·방충처리)에 따라 1등급, 2등급 및 3등급으로 각각 구분한다.
② 기계등급구조재：기계등급구조재는 휨탄성계수를 측정하는 기계장치에 의하여 등급구분한 구조재를 말하며, KS F 3020에 제시된 침엽수 기계등급구조재의 품질기준(휨탄성계수와 구조재의 결점사항)에 따라 E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 및 E14 등 9가지 등급으로 구분한다.
3.1.1.3 건조상태 구분
(1) 침엽수 구조재의 건조상태에 의한 구분은 표 3.1-1에 따른다.
표 3.1-1 침엽수 구조재의 건조상태 구분

구 분

기 호

함수율

건조재

건조 12

KD 12, D12

12% 이하

건조 15

KD 15, D15

15% 이하

건조 19

KD 19, D19

19% 이하

생재

G

19% 초과
3.1.2 치수 및 수종 구분
3.1.2.1 치수
(1) 침엽수 구조재의 치수는 KS F 3020에 따르며 표 3.1-2와 같다. 표 3.1-2에서 건조재치수는 건조 및 대패가공이 된 후의 실제치수를 나타내며, 생재치수는 건조되지 아니하고 대패가공한 치수를 나타낸다.
표 3.1-2 침엽수 구조용재의 표준치수(단위：mm)

구분

두께

너비

구분

두께

너비

1종

구조재

(규격재)

38

38, 64, 89, 114, 140, 184, 235, 286

3종

구조재

(기둥재)

120

120, 150

150

150, 180

64

89, 114, 140

180

180, 210

89

89, 114, 140, 184

210

210, 240

2종

구조재

(보재)

120

180, 210, 240, 270, 300

240

240, 270

150

210, 240,

270, 300

270

270, 300

180

240, 270, 300, 330

300

300, 330

210

270, 300, 330, 360

330

330, 360

240

300, 330, 360, 390

360

360, 390

270

330, 360

390, 420

390

390, 420

300

360, 390, 420, 450

420

420, 450

330

390, 420, 450

450

450

360

425, 450

390

450

주) 1종 구조재의 표준치수는 건조 및 대패 가공이 된 후의 실제 치수를 나타내며, 그 외의 표준치수는 건조되지 않고 대패 가공만 된 치수를 의미한다. 침엽수구조재의 치수 이외에 관행적으로 사용하여 온 치수의 목재도 KS F 3020의 품질기준에 적합한 경우 구조용으로 사용할 수 있다.
3.1.2.2 수종 구분
(1) 침엽수 구조재는 표 3.1-4에 허용응력이 주어진 수종은 개별 수종으로 사용하고 개별 수종에 대하여 허용응력이 주어지지 않은 수종에 대해서는 표 3.1-3의 수종 구분에 따른다.
표 3.1-3 침엽수 구조재의 수종 구분

수종군

포 함 수 종

낙엽송류

낙엽송, 북미 낙엽송, 북양 낙엽송

소나무류

소나무, 편백나무, 리기다소나무, 북미 전나무

잣나무류

잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송, 라디에타소나무

삼나무류

삼나무, 전나무, 북미 삼나무

주) 더글라스퍼, 남부헴퍼, 북부헴퍼, 남부 SPF, 북부 SPF 및 남부소나무는 구조재로 많이 사용되는 수종으로서 개별 수종에 대한 허용응력이 <표 3.1-4>에 수록되어 있으며 기타 수종들은 4개의 수종군으로 분류하여 각 수종군에 대한 허용응력을 적용한다.
3.1.3 허용응력
3.1.3.1 육안등급구조재의 허용응력
(1) 침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력은 표 3.1-4와 같다.
표 3.1-4 침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력(단위: MPa)

수종 구분

등급

기준허용응력

수종군

낙엽송류

1등급

2등급

3등급

8.0

6.0

3.5

5.5

4.0

2.5

9.0

6.0

3.5

3.5

3.5

3.5

1.25

1.25

1.25

12,200

10,800

9,300

소나무류

1등급

2등급

3등급

7.5

6.0

3.5

5.0

3.5

2.0

7.5

4.5

3.0

3.0

3.0

3.0

1.10

1.10

1.10

10,300

9,000

8,300

잣나무류

1등급

2등급

3등급

6.0

5.0

3.0

5.0

3.5

2.0

7.0

4.5

3.0

2.5

2.5

2.5

0.95

0.95

0.95

8,500

7,500

7,000

삼나무류

1등급

2등급

3등급

5.0

4.0

2.5

4.0

2.5

1.5

6.0

4.0

2.5

2.5

2.5

2.5

0.90

0.90

0.90

8,000

7,000

6,000

개별 수종

더글라스퍼

1등급

2등급

3등급

6.8

6.2

3.6

4.6

3.9

2.2

10.2

9.2

5.3

4.3

4.3

4.3

1.20

1.20

1.20

11,600

10,900

9,500

남부헴퍼

1등급

2등급

3등급

6.7

5.9

3.4

4.3

3.6

2.0

9.3

8.9

5.0

2.8

2.8

2.8

1.00

1.00

1.00

10,300

9,000

8,300

북부헴퍼

1등급

2등급

3등급

6.9

6.9

3.9

4.0

4.0

2.2

10.0

10.0

5.8

2.8

2.8

2.8

1.00

1.00

1.00

11,000

11,000

9,600

남부SPF

1등급

2등급

3등급

6.0

5.3

3.1

2.7

2.4

1.3

7.2

6.9

3.9

2.3

2.3

2.3

0.90

0.90

0.90

8,300

7,400

6,900

북부SPF

1등급

2등급

3등급

6.0

6.0

3.4

3.1

3.1

1.7

7.9

7.9

4.4

2.9

2.9

2.9

0.90

0.90

0.90

9,500

9,000

8,100

남부

소나무

1등급

2등급

3등급

8.5

6.6

3.9

4.6

3.7

2.2

10.9

9.9

5.6

3.8

3.8

3.8

1.19

1.19

1.19

11,600

10,900

9,500
3.1.3.2 기계등급구조재의 기준허용응력
(1) 침엽수 기계등급구조재의 기준허용응력은 표 3.1-5와 같다.
표 3.1-5 침엽수 기계등급구조재의 기준허용(단위: MPa)

등급

기준허용응력

E6

6.2

2.4

7.2

2.0

0.9

6,000

E7

7.2

3.1

8.5

2.0

0.9

7,000

E8

8.2

4.1

9.6

2.5

1.0

8,000

E9

9.0

5.5

10.1

2.5

1.0

9,000

E10

10.0

6.0

11.2

3.0

1.1

10,000

E11

11.3

7.4

11.7

3.0

1.1

11,000

E12

12.4

8.2

12.0

3.5

1.2

12,000

E13

14.0

10.7

12.8

3.5

1.2

13,000

E14

16.0

13.0

13.5

3.5

1.2

14,000
3.1.4 기준허용응력의 보정
(1) 육안등급구조재와 기계등급구조재에 대한 기준허용응력은 건조사용조건 이하의 사용함수율에서 기준하중기간일 때 적용한다. 특정 최종용도에서 목재부재 및 접합부에 대한 설계허용응력은 함수율, 하중기간 및 처리조건 등에 따른 목재의 강도적 성질의 차이를 고려한 상태에서 목재가 사용되는 조건에 적합하여야 한다. 최종용도에 알맞은 기준허용응력의 보정은 책임구조기술자의 최종책임하에 수행한다.
3.1.4.1 보정계수의 적용
(1) 설계허용응력(, , , , , )은 기준허용응력(, , , , , )에 적용 가능한 모든 보정계수를 곱하여 결정한다. <표 3.1-6>은 구조재와 집성재에 적용할 보정계수를 나타낸다.
표 3.1-6 설계허용응력의 보정계수

설계

허용

응력

기준

허용

응력

하중

기간

계수

습윤

계수

온도

계수

보

안정

계수1)

치수

계수2)

부피

계수3)

평면

사용

계수4)

반복

부재

계수5)

곡률

계수6)

형상

계수

기둥

안정

계수

전단

응력

계수

좌굴

강성

계수7)

지압

면적

계수

인사

이징

계수

＝

·

·

·

·

＝

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

＝

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

＝

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

＝

·

·

·

·

·

·

·

·

·

＝

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

＝

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

주 1) 휨하중을 받는 집성재에 대하여는 보안정계수 과 부피계수 를 함께 적용하지 아니하고, 두 보정계수 중에서 작은 값을 적용한다.

2) 치수계수 는 휨하중을 받는 육안등급구조재와 원형단면 구조재에만 적용한다.

3) 부피계수 는 휨하중을 받는 집성재에만 적용한다.

4) 평면사용계수 는 휨하중을 받는 1종구조재(규격재) 및 집성재에만 적용한다.

5) 반복부재계수 은 휨하중을 받는 1종구조재(규격재)에만 적용한다.

6) 곡률계수 는 휨하중을 받는 집성재의 굽은 부분에만 적용한다.

7) 좌굴강성계수 는 38×89mm 이하인 작은 치수의 구조재 트러스압축현재에만 적용한다. 이 규정은 트러스압축현재의 윗면에 두께 9mm 이상의 합판덮개를 못질하여 휨과 섬유방향 압축응력을 동시에 받는 경우에 한하여 적용한다.
3.1.4.2 하중기간계수
(1) 목재는 장기하중보다 단기하중의 경우 더 큰 최대하중을 지지하는 성질을 가진다. 기준하중기간은 약 10년의 누적된 기간동안 총설계하중이 작용함으로써 부재에 설계허용응력까지의 응력을 최대로 가하는 경우에 해당한다. 표 3.1-4 및 표 3.1-5에 규정된 기준허용응력은 기준하중기간에 적용한다. 최대하중의 총누적기간이 명시된 기간을 초과하지 않는 경우, 탄성계수 및 변형한계에 근거한 섬유직각방향 허용압축응력 을 제외한 모든 기준허용응력에 하중기간에 따른 목재강도의 변화를 고려하여 표 3.1-7에 제시된 적합한 하중기간계수 를 곱하여 보정한다.
(2) 하중조합에 대한 하중기간계수 는 해당조합에서 가장 짧은 하중기간의 하중기간계수로 한다. 위험하중조합은 적용 가능한 모든 하중조합을 평가하여 결정하며, 구조부재와 접합부는 위험하중조합에 근거하여 설계한다.
표 3.1-7 하중기간계수, 1)

설계하중

하중기간계수,

하중기간

고정하중

활하중

적설하중

시공하중

풍하중, 지진하중

충격하중

0.9

1.0

1.15

1.25

1.6

2.0

영구

10년

2개월

7일

10분

충격2)

주 1) 하중기간계수는 변형한계에 근거한 탄성계수 및 섬유직각방향기준 허용압축응력 에는 적용하지 아니한다. 가설구조물에서의 하중기간계수는 3개월 이내인 경우 1.20을 적용할 수 있다.

2)수용성방부제 또는 내화제로 가압처리된 구조부재에 대하여는 하중기간계수를 1.6 이하로 적용한다. 또한 접합부에는 충격에 대한 하중기간계수를 적용하지 아니한다.
3.1.4.3 습윤계수
(1) 구조부재의 기준허용응력은 건조사용조건에 근거한 값이다. 구조부재의 사용함수율이 건조사용조건보다 높은 경우 기준허용응력에 표 3.1-8에 명시된 습윤계수 을 적용하여 보정한다.
표 3.1-8 습윤계수,

구분

두께

습윤계수,

육안등급

구조재

89mm 이하

0.85

1.0

0.97

0.67

0.8

0.9

114mm 이상

1.0

1.0

1.0

0.67

0.91

1.0

기계등급구조재

0.85

1.0

0.8

－

－

0.9
3.1.4.4 온도계수
(1) 허용응력은 일상적인 온도범위에서 주로 사용되며 65℃ 이하의 고온에 가끔 노출되는 구조부재에 적용한다. 65℃ 이하의 고온에 장시간 노출되는 구조부재에 대하여는 기준허용응력에 표 3.1-9의 온도계수 를 적용하여 보정한다.
표 3.1-9 온도계수,

기준허용응력

사용함수율

조건

T≤35℃

35℃＜T≤50℃

50℃＜T≤65℃

습윤 또는 건조

1.0

0.9

0.9

건조

1.0

0.8

0.7

습윤

1.0

0.7

0.5
3.1.4.5 보안정계수
(1) 기준허용휨응력 에는 KDS 41 50 20(1.4.2.3)에 규정된 보안정계수 을 적용하여 보정한다. 휨하중을 받는 집성재의 경우 보안정계수 은 부피계수 와 동시에 적용하지 아니하고 이들 계수 중 작은 값을 적용하여 보정한다.
3.1.4.6 형상계수
(1) 원형단면 또는 대각면에 하중을 받는 정사각형단면(마름모꼴단면)의 휨부재에 대하여는 기준허용휨응력 에 표 3.1-10에 규정한 형상계수 를 적용하여 보정한다. 테이퍼원형 단면부재의 경우 가변단면의 보로 취급한다.
표 3.1-10 형상계수,

단면의 형상

형상계수

원형단면

1.18

마름모꼴 단면

1.414
3.1.4.7 기둥안정계수
(1) 섬유방향기준 허용압축응력 에는 KDS 41 50 20(4.3.2.1) 에 규정된 기둥안정계수 를 적용하여 조정한다.
3.1.4.8 전단응력계수
(1) 전단응력계수는 1종구조재 및 2종구조재에 적용한다. 기준 전단허용응력은 구조용재에 할렬, 분할 및 윤할 등의 갈라짐이 발생하는 것을 고려하여 주어진 값이므로 구조용재에 발생한 이들 갈라짐의 길이가 알려져 있고 그 값이 사용중에 증가되지 않을 것으로 예상되는 경우 표 3.1-11의 전단응력계수를 곱할 수 있다. 표 3.1-11에서 중간길이의 갈라짐에 대하여는 직선보간법에 따라 전단응력계수를 산정할 수 있다.
표 3.1-11 전단응력계수,

공칭두께가 50mm인 구조용재의 넓은 재면에서 갈라짐의 길이

공칭두께가 75mm 이상인 구조용재의 넓은 재면에서 갈라짐의 길이

공칭두께가 50mm 이상인 구조용재에서 윤할1)의 길이

분할 없음

2.00

분할 없음

2.00

분할 없음

2.00

0.5×너비

1.67

0.5×두께

1.67

1/6×너비

1.67

0.75×너비

1.50

0.75×두께

1.50

1/4×너비

1.50

1.0×너비

1.33

1.0×두께

1.33

1/3×너비

1.33

1.5×너비 이상

1.00

1.5×두께 이상

1.00

1/2×너비 이상

1.00

주 1) 윤할은 마구리에서 윤할의 양끝을 지나는 평행한 직선을 하중이 작용하는 면에 수직하게 그어서 이 두 직선 사이의 거리로 측정한다.
3.1.4.9 좌굴강성계수
(1) 좌굴강성계수 는 다음 조건을 만족하는 트러스압축현재의 탄성계수에 적용한다.
① 부재치수는 38×89mm 이하이다.
② 트러스의 상현재 윗면에 두께 9.5mm 이상의 구조용 합판이나 OSB 등의 구조용 판재를 연속적으로 설치할 때 이 기준에 따라 요구되는 못 등의 적절한 파스너로 접합한다.
③ 해당 부재는 휨과 축압축의 조합응력을 받는다.
④ 트러스는 건조사용조건하에서 사용한다.
(2) 트러스의 압축현재가 위의 네 가지 조건을 모두 만족하지 못하는 경우에 는 1.0이 되며, 위의 네 가지 조건을 모두 만족하는 경우 식(3.1-1) 또는 식(3.1-2)에 따라 계산된 를 적용한다. 트러스의 상현재에 구조용 판재를 접합할 때에 목재의 함수율이 19% 이하로 건조된 상태인 경우 좌굴강성계수 를 식(3.1-1)에 따라 계산하고, 목재가 건조되지 않았거나 부분적으로만 건조된 경우 식(3.1-2)에 따라 를 계산한다.
여기서, : 최대값이 2,440mm인 유효좌굴길이
: 0.82(≤0.11인 기계등급구조재)
: 0.75(≤0.15인 기계식별구조재)
: 0.59(≤0.25인 육안등급구조재)
3.1.4.10 지압면적계수
(1) 섬유직각방향 기준허용압축응력 은 부재단부에서 임의의 길이로 지압되거나 단부 이외의 부분에서 지압길이가 150mm 이상인 지점에 적용한다. 부재 끝면에서 75mm 이상 떨어진 길이 150mm 이하인 지압의 경우, 에 식(3.1-3)의 지압면적계수 를 적용한다.
여기서, : 섬유방향의 지압길이
(2) 금속판 및 와셔 등 작은 면적의 지압길이에 대하여는 식(3.1-3)에 따라 산정된 표 3.1-12에 규정한 지압면적계수 값을 적용하여 보정한다. 와셔 등의 둥근지압면적의 경우, 지압길이 는 와셔 등의 지름으로 한다.
표 3.1-12 지압면적계수,

(mm)

20

30

40

50

75

100

150 이상

1.50

1.33

1.25

1.20

1.13

1.10

1.00
3.1.4.11 인사이징계수
(1) 구조재에 인사이징처리한 경우, 기준허용응력에 표 3.1-13의 인사이징계수를 적용하여 보정한다.
표 3.1-13 인사이징계수,

기준허용응력

0.95

0.85

1.00
3.1.4.12 치수계수
(1) 두께 38~89mm의 육안등급구조재(1종구조재)에 대한 허용 휨, 인장, 압축응력은 표 3.1-14에 규정된 치수계수를 곱하여 보정한다.
(2) 두께 114mm 이상의 육안등급구조재(2종구조재)의 기준허용휨응력 는 0.95의 치수계수를 적용하여 보정하되 하중이 보의 넓은재면에 수직하게 작용하는 경우 표 3.1-14의 치수계수를 적용하여 보정한다.
(3) 지름 336mm 이상의 원형단면보 또는 대각선방향으로 하중을 받는 한 면의 치수가 235mm 이상의 정사각형보에 대한 치수계수는 정상적인 하중을 받는 동일한 단면적의 정사각형보에 근거하여 (2)에 따라 보정한다.
표 3.1-14 치수계수,

1종 구조재(1, 2, 3등급)

2종 구조재의 넓은재면에 수직한 하중을 받는 경우

너비

(mm)

두께 38~

89mm인 구조재의

두께 38~

89mm인

구조재의

등급

와 를 제외한 기타 허용응력

38~89

1.5

1.15

1등급

0.74

0.90

1.00

114

1.4

1.1

140

1.3

1.1

184

1.2

1.05

2등급

1.00

1.00

1.00

235

1.1

1.0

286

1.0

1.0

336 이상

0.9

0.9
3.1.4.13 평면사용계수
(1) 두께 38~89mm의 구조재가 넓은재면에 하중을 받는 경우 기준허용휨응력 에 표 3.1-15에 규정된 평면사용계수 를 적용하여 조정한다.
표 3.1-15 평면사용계수,

너비

38mm

89mm

114mm

140mm

184mm

235mm 이상

두께

38mm

1.0

1.1

1.1

1.15

1.15

1.2

89mm

－

1.0

1.05

1.05

1.05

1.1
3.1.4.14 반복부재계수
(1) 두께 38~89mm의 규격재를 장선, 트러스 현재, 서까래, 스터드, 널판, 갑판 또는 이와 비슷한 부재로 사용하는 경우 기준허용휨응력 에 반복부재계수 ＝1.15를 곱하여 조정한다. 반복부재는 이들 규격재가 서로 접하거나 간격이 600mm 이하이고, 규격재의 수가 셋 이상이며, 설계하중을 지지하기에 적당한 바닥, 지붕 또는 다른 하중분산요소에 따라 서로 접합되는 부재를 말한다.
(2) 하중분산요소는 구조적인 취약점이나 규정을 초과하는 처짐을 유발시키지 않고, 인접부재에 설계하중이 전달되도록 설계하거나 경험적으로 성능이 입증된 모든 구조를 의미한다. 못접합 또는 제혀쪽매접합과 관통못질한 바닥덮개, 마루판, 벽덮개 또는 기타 마감요소는 일반적으로 이 요건을 만족한다.
3.2 구조용 집성재
3.2.1 종류와 품질
(1) 구조용 집성재의 종류와 품질은 KS F 3021에 적합하여야 한다. KS F 3021에 따라 구조용 집성재의 종류는 층재의 구성과 배치에 따라 같은 등급 구성 집성재와 대칭 또는 비대칭 다른 등급 구성 집성재로 구분한다. 다만, KS F 3021에 규정되지 아니한 집성재에 대하여는 KS 등에 규정된 적절한 시험 및 평가방법에 따라 구조용으로 적합한 것으로 판단되는 경우에 한하여 구조용 집성재로 사용할 수 있다.
3.2.2 허용응력
(1) 같은 등급 구성 집성재와 대칭 또는 비대칭 다른 등급 구성 집성재의 등급별기준허용응력은 표 3.2-1, 표 3.2-2, 표 3.2-3 및 표 3.2-4와 같다. 각 등급별 집성재 층재의 구성방법은 KS F 3021에 따른다.
표 3.2-1 같은 등급 구성 집성재의 기준허용응력(단위：MPa)

적층수

등급

기준허용응력

축에 대한 휨

축에 대한 휨

축하중

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

4매

이상

17S-54B

18

14,000

13

13,000

13

15

13,000

15S-46B

15

12,000

10

11,000

11

13

11,000

13S-40B

13

11,000

9

10,000

9.5

11

10,000

12S-37B

12

10,000

8

9,000

8.5

10

9,000

10S-34B

11

9,000

7.5

8,000

8

9.5

8,000

9S-31B

10.5

8,000

7

7,000

7.5

8.5

7,000

8S-30B

10

7,000

6.5

6,000

7

8

6,000

7S-27B

9

6,000

6

5,000

6.5

7.5

5,000

6S-25B

8.5

5,000

5.5

4,000

6

7

4,000

3매

17S-49B

16

14,000

11

13,000

13

14

13,000

15S-43B

14

12,000

10

11,000

11

12

11,000

13S-37B

12

11,000

8

10,000

9.5

10

10,000

12S-33B

11

10,000

7.5

9,000

8.5

9

9,000

10S-30B

10

9,000

7

8,000

8

8.5

8,000

9S-28B

9.5

8,000

6.5

7,000

7.5

8

7,000

8S-27B

9

7,000

6

6,000

7

7.5

6,000

7S-25B

8.5

6,000

5.5

5,000

6.5

6.5

5,000

6S-24B

8

5,000

5

4,000

6

6

4,000

2매

17S-45B

15

14,000

11

13,000

13

14

13,000

15S-39B

13

12,000

9

11,000

11

12

11,000

13S-34B

11

11,000

7.5

10,000

9.5

10

10,000

12S-30B

10

10,000

6.5

9,000

8.5

9

9,000

10S-28B

9.5

9,000

6

8,000

8

8.5

8,000

9S-27B

9

8,000

5.5

7,000

7.5

8

7,000

8S-25B

8.5

7,000

5

6,000

7

7.5

6,000

7S-24B

8

6,000

4.5

5,000

6.5

6.5

5,000

6S-22B

7.5

5,000

4

4,000

6

6

4,000

주 1) 축에 대한 기준허용휨응력(축은 하중 또는 처짐의 방향이 적층면과 직교하게 작용하는 경우)

2) 축에 대한 기준 휨탄성계수()

3) 축에 대한 기준허용휨응력(축은 하중 또는 처짐의 방향이 적층면과 평행하게 작용하는 경우)

4) 축에 대한 기준 휨탄성계수()

5) 기준섬유방향 인장허용응력

6) 기준섬유방향 압축허용응력

7) 기준탄성계수
표 3.2-2 대칭 다른 등급 구성 집성재의 기준허용응력(단위：MPa)

등급

기준허용응력

축에 대한 휨

축에 대한 휨

축하중

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

15S-43B

14

12,000

9

11,000

9

11

11,000

13S-37B

12

11,000

8

10,000

8

10

10,000

12S-33B

11

10,000

7.5

9,000

7

8

9,000

10S-30B

10

9,000

7

8,000

6.5

7.5

8,000

9S-27B

9

8,000

6

7,000

6

7

7,000

8S-25B

8

7,000

5

6,000

5.5

6.5

6,000

7S-24B

7

6,000

4.5

5,500

5

6

5,500

6S-22B

6

5,000

4

5,000

4.5

5.5

5,000

주 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 표 3.2-1의 주와 같음
표 3.2-3 비대칭 다른 등급 구성 집성재의 기준허용응력(단위：MPa)

등급

기준허용응력

축에 대한 휨

축에 대한 휨

축하중

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ⅰ형8)

Ⅱ형9)

14S-42B

14

9

11,000

9

10,000

9

10

10,000

12S-36B

12

8.5

10,000

8

9,000

8

9.5

9,000

11S-31B

10

8

9,000

7

8,000

7

8

8,000

10S-28B

9.5

7.5

8,000

6.5

7,000

6

7.5

7,000

9S-25B

8.5

7

7,000

5.5

6,500

6

7

6,500

8S-24B

8

6.5

6,500

5

6,000

5

6

6,000

7S-22B

7.5

6

6,000

4.5

5,500

4.5

5.5

5,500

6S-21B

7

5.5

5,000

4

5,000

4.5

5

5,000

주 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 표 3.2-1의 주와 같음

8) 축에 대한 휨에서 인장쪽 최외층재에 인장응력이 작용하는 경우

9) 축에 대한 췸에서 압축쪽 최외층재에 인장응력이 작용하는 경우
표 3.2-4 구조용 집성재의 기준허용응력(단위：MPa)

수종군1)

A

B

C

D

2.0

1.6

1.4

1.2

3.5

3.0

2.5

2.0

주 1) 표 3.2-5의 수종구분을 나타내며 여러 가지 수종들이 혼합된 집성재의 경우에는 사용된 수종들 중에서 가장 약한 수종이 포함되는 수종군에 대한 값을 적용함
표 3.2-5 구조용 집성재 제조에 사용되는 층재의 수종 구분

수종군

포함 수종

A

낙엽송류1), 더글라스퍼, 북부헴퍼, 단풍나무, 자작나무, 너도밤나무, 참나무, 느티나무 또는 전건비중 0.55 이상의 수종

B

소나무류1), 남부헴퍼, 북부 SPF, 해송, 물푸레나무, 느릅나무, 남부소나무, 라왕 또는 전건비중 0.5 이상 0.55 미만의 수종

C

잣나무류1), 남부 SPF, 로지폴소나무, 폰데로사소나무 또는 전건비중 0.45 이상 0.5 미만의 수종

D

삼나무류1), 알래스카 삼나무 또는 전건비중 0.4 이상 0.45 미만의 수종

주 1) 각 수종군에 포함된 수종은 표 3.1-3에 따른다.
3.2.3 기준허용응력의 보정
(1) 구조용 집성재의 기준허용응력에 대한 보정은 3.1.4의 규정과 다음 각 항의 규정에 따른다.
3.2.3.1 부피계수
(1) 집성재가 층재의 넓은재면에 수직한 하중을 받는 경우, 층재의 넓은재면에 수직한 하중에 대한 기준허용휨응력 에 식(3.2-1)의 부피계수를 곱하여 보정한다.
여기서, ：휨부재에서 모멘트가 영인 지점간거리
：휨부재의 두께
：휨부재의 너비
：하중조건계수
단일지간보에 중앙집중하중이 작용하는 경우
＝1.09
2개의 1/3점 집중하중의 경우, ＝0.96,
단일지간보에 균일분포하중이 작용하거나 연속보 또는 캔틸레버인 경우, ＝1.0
부피계수 는 보안정계수 과 함께 적용하지 아니하고, 이 계수 중에서 작은 값을 적용하여 보정한다.
3.2.3.2 곡률계수
(1) 휨부재의 굽은 부분에서는 기준허용휨응력에 식(3.2-2)의 곡률계수를 곱하여 보정한다.
여기서, ：층재의 두께
：층재의 안쪽재면의 곡률반경
≤침엽수에 대하여 1/125
굽은 부분이 있는 집성재의 경우, 집성재의 직선 부분에서는 기준허용응력에 곡률계수를 적용하지 아니한다.
3.3 구조용 목질판상재
(1) 구조용 목질판상재로는 일반적으로 구조용 합판과 OSB가 주로 사용된다.
3.3.1 구조용 합판
(1) 구조용 합판의 치수는 KS F 3113에 따른다. 규정되지 아니한 합판의 치수에 대하여는 KS 등에 규정된 방법으로 제조된 경우 구조용 합판으로 사용할 수 있다.
표 3.3-1 구조용 합판의 치수 (단위：mm)

두께

단판 매수

너비

길이

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

28.0

3매 이상

900

1,200

1,800

2,400
3.3.1.1 기준허용응력
(1) 구조용 합판의 기준허용응력은 표 3.3-2, 표 3.3-3, 표 3.3-4, 표 3.3-5와 같다.
표 3.3-2 구조용 합판의 기준허용응력 (단위：MPa)

두께

(mm)

단판

매수

표판의 섬유방향 기준허용응력

표판의 섬유직각방향 기준허용응력

1등급

2등급

1등급

2등급

1등급

2등급

1등급

2등급

1등급

2등급

1등급

2등급

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

28.0

5

5

7

7

7

9

9

8.0

6.5

6.0

6.0

6.5

6.5

6.5

7.0

6.0

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0

5.0

5.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.5

4.5

3.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3.5

3.5

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

4.0

5.0

5.0

5.0

4.5

4.5

4.5

4.0

5.0

5.0

5.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

5.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

5.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3.5

3.5

4.0

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4.0

3.5

3.5

3.5

3.5

주) 구조용 합판 1급에 대한 값임.
표 3.3-3 구조용 합판 표판의 섬유와 일정각도를 가진 방향에 대한 기준허용인장, 압축, 전단응력 (단위：MPa)

구분

표판의 섬유방향에

대한 응력의 방향

기준허용응력

1등급

2등급

인장

45°

1.8

1.6

압축

45°

2.4

2.3

층전단

(rolling shear of plywood)

0°, 90°

0.4

0.4

45°

0.5

0.5

면전단

0°, 90°

1.4

1.3

45°

2.8

2.6

주) 구조용 합판 1급에 대한 값임.
표 3.3-4 구조용 합판의 탄성계수 (단위：MPa)

두께

(mm)

단판

매수

탄성계수()

휨탄성계수

인장 및 압축 탄성계수

0°

90°

0°

90°

1, 2등급

1, 2등급

1, 2등급

1, 2등급

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

28.0

5

5

7

7

7

9

9

6,500

5,500

5,000

5,000

5,500

5,500

5,500

2,500

3,500

4,000

4,000

3,500

3,500

3,500

4,500

4,500

4,000

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

주) 구조용 합판 1급에 대한 값이며, 0°, 90°의 각도는 표판의 섬유방향에 대한 응력의 방향을 나타낸 것임.
표 3.3-5 구조용 합판의 허용응력과 탄성계수 (단위：MPa)

두께

(mm)

허용응력

탄성계수

휨탄성계수

0°

90°

0°

90°

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

28.0

3.9

3.3

2.7

2.4

2.2

2.2

2.0

0.8

0.4

0.8

5,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3,500

3,300

300

300

600

1,100

1,100

1,400

1,700

주) 구조용 합판 2급에 대한 값이며, 0°, 90°의 각도는 표판의 섬유방향에 대한 응력의 방향을 나타낸 것임.
3.3.1.2 기준허용응력의 보정
(1) 구조용 합판의 기준허용응력은 하중기간계수와 평형 함수율 조건에 따라 보정한다. 구조용 합판의 기준허용응력에 3.1.4.2의 하중기간계수와 12개월 간 평형 함수율이 16% 이상 시 표 3.3-6의 보정계수를 곱하여 조정한다.
표 3.3-6 구조용 합판 기준허용응력의 함수율조건에 따른 보정계수

구분

강도

탄성계수

지압

나사못유지력

합판

OSB

보정계수

0.75

0.85

0.50

0.20

0.75
3.3.2 구조용 OSB
(1) 구조용 OSB의 치수는 KS F 2089에 따른다. 규정되지 아니한 OSB의 치수에 대하여는 KS 등에 규정된 방법으로 제조된 경우 구조용 OSB로 사용할 수 있다.
표 3.3-7 구조용 OSB의 치수(단위：mm)

두 께

너 비

길 이

9.5

11.1

11.9

12.7

15.1

15.9

18.3

19.1

22.2

24.5

28.6

1,200

1,220

2,400

2,440
3.3.2.1 기준허용응력
(1) 구조용 OSB의 기준허용응력은 표 3.3-8, 표 3.3-9와 같다. KS 등에 정해진 시험 및 평가방법에 따라 구조용으로 타당한 것으로 확인된 제품도 구조용 OSB로 사용할 수 있다.
표 3.3-8 구조용 OSB의 기준허용응력(단위：MPa)

경간

등급

최소 두께

(mm)

강축방향

약축방향

1)

R-24

R-24/F-16

R-32/F-16

R-40/F-20

R-48/F-24

SF-16

SF-20

SF-24

SF-32

SF-48

9.5

11

12

15

18

15

15

18

22

28.5

7.4

6.9

7.0

7.3

6.7

4.9

5.6

5.1

4.7

5.2

3.5

3.4

3.4

2.8

3.2

2.5

2.8

2.7

2.6

2.9

4.4

4.3

4.4

4.1

4.0

3.9

4.1

4.0

4.1

4.1

0.3

2.4

2.1

2.6

2.6

2.7

1.8

2.4

2.6

3.1

3.3

1.2

1.7

2.0

2.0

2.0

1.8

2.0

2.0

2.1

2.4

3.8

3.3

3.8

3.9

3.4

3.5

3.9

3.4

4.1

3.4

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

주 1) 기준전단허용응력은 강축방향과 약축방향에 대하여 동일한 값을 적용함
표 3.3-9 구조용 OSB의 탄성계수(단위：MPa)

경간

등급

최소 두께

(mm)

강축방향

약축방향

전단

탄성계수

휨

탄성계수

축방향

탄성계수

휨

탄성계수

축방향

탄성계수

R-24

R-24/F-16

R-32/F-16

R-40/F-20

R-48/F-24

SF-16

SF-20

SF-24

SF-32

SF-48

9.5

11

12

15

18

15

15

18

22

28.5

7,800

6,500

7,600

7,400

7,800

4,900

7,100

5,700

6,800

5,700

3,400

3,400

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,400

3,400

1,300

1,200

1,500

1,700

1,600

1,000

1,200

1,400

2,300

2,200

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,700

1,000

1,000

900

800

700

700

700

600

600

700
3.3.2.2 기준허용응력의 보정
(1) 구조용 OSB의 기준허용응력은 하중기간계수와 함수율에 따라 보정한다. 구조용 OSB의 기준허용응력에 3.1.4.2의 하중기간계수와 12개월 간 평형 함수율이 16% 이상 시 표 3.3-6의 보정계수를 곱하여 보정한다.
3.4 구조용 강재
3.4.1 종류와 품질
(1) 구조용 강재의 종류와 품질은 KDS 41 30 10에 따른다.
3.4.2 허용응력
(1) 구조용 강재의 허용응력은 KDS 41 30 10에 따른다.
3.4.3 파스너
(1) 파스너의 품질과 치수, 허용응력은 KDS 41 50 30에 따른다.
3.5 기타 재료
(1) 조립부재, I형 장선, 단판적층재 및 PSL, 구조용 직교 집성판(CLT) 등은 KS 규격의 품질기준과 동등 이상으로 신뢰성 있게 제조하여 구조용으로 인정되는 재료에 한하여 사용한다.
(1) 목구조 설계는 KDS 41 50 15, KDS 41 50 20, KDS 41 50 30, KDS 41 50 40, KDS 41 50 50, KDS 41 50 60, KDS 41 50 70, KDS 41 50 80에 따른다.